Kurze Bescbzeibung <ler Schmelz-Manipulation in den beiden Silberbütten zu Fernezely. 161 
Halbhochöfcn mit einer Form betrieben, der Ofen wird mit hartem Gestübe 
und über das Stichbolz zugestossen. 
Zugetheilt werden dem Reichverbleiungs-Lechscbmelzen auf 100 Centner 
Leche 25 — 30 Centner Armblei, 50 — 00 Centner Schlacken, 5 Centner ge- 
körntes Roheisen, 15 — 20 Centner Silbererze. 
Das Aufbringen ist in einem Wochenvverke 250 — 300 Centner Leche, 
mit einem Kohlenverbrauch von 30 — 35 Saum. 
Die Producte sind : 
Reichblei, welches 10 — 12 Loth in göldischen Silber hat, wird dem 
Treiben übergeben. 
Reichverb lei ungs-Repetitio ns-Leche. Diese halten 0 — 10 
Pfund in Blei, 6— 10 Pfund in Kupfer, und in göldischen Silber 3 — 4 Loth, 
diese Leche werden nebst der Ausbrennkrätze und Ofenbrücben der Kupfer- 
Auflösungs-Manipulation zugewiesen. 
Schlacken werden bei dem Auflösungs-Lechschmelzen verwendet. 
Aullösungs-Lechsclimelzen. Die zweite und letzte Manipulation der Kupfer- 
entsilberung ist das Auflösungs-Lechschmelzen. 
Ihr Endzweck ist die Gewinnung des, in den Auflösungs-Lechen noch 
zurückgebliebenen Goldes und Bleies, sowie des gröstmöglichen Antheiles 
des Silbers, und die Erhöhung des Kupferhaltes derselben. 
Diese Manipulation wird in llalbhochöfen mit einer Form betrieben, 
der Ofen mit hartem Gestübe und über das Stichholz zugestossen. Das 
Aufbringen an Lechen beträgt in einer Schmelzerschicht 250 — 300 Centner 
mit einen Kohlenverbrauch von 30 — 35 Saum. 
Zu diesem Auflösungs-Lechschmelzen wird so viel an Armblei zuge- 
theilt, dass auf jedes Loth des in den Lechen sowohl, als auch in dem 
Vorschlagblei enthaltenen göldischen Silbers 20 — 25 Pfund Blei fallen, 
ausserdem kommen zur Hemmung des Flusses auf 100 Centner dieser 
Leche bei 50 — 60 Centner Schlacken, und zur Bindung des Schwefels 
5 Centner gekörntes Roheisen. 
Die Producte hievon sind: 
Auflösungsblei, welches im göldischen Silber 2 — 3 Loth hält und 
als Vorschlagblei bei dem Reichverbleiungs-Lechschmclzen verwendet wird. 
Entsilberte Kupfer -Lee he, welche in Kupfer 40 — 45 Pfund, 
3 A — 1 Loth in göldischen Silber halten. Diese Kupferleche werden zur 
weitern Bearbeitung an die Felsöbanyer Kupferhütte versendet. 
Da diese Manipulation wegen beschränkter Menge an Kupferlechen nur 
wenige Schichten hindurch in einem Quartal betrieben wird, und die Ofen- 
Zustellung jener für die Kupfer-Auflösung gleich ist, so wird gewöhnlich, 
nach diesen Lechschmelzen sogleich ohne Ausbrennen , die Kupfer-Auflö- 
sung in demselben Ofen vorgenommen. Daher keine Ausbrennkrätze erhal- 
ten wird. 
Schlacken. Diese werden der Au flösungs- Manipulation zugetheilt. 
K. k. geologische Reichsanstalt. 2. Jahrgang 1851. III. 21 
